— 827 — 



Non avendo, però, con le esperienze riferite, potuto ottenere la miersite, 

 ricorsi alla cristallizzazione di soluzioni concentrate, calde, di Cui ed Agi 

 in acido iodidrico. Ottenni, così, dei cristalli tetraedrici, di mm. 3-5 di lato, 

 costituiti da minutissimi individui pure tetraedrici, di color giallo chiaro am- 

 brato, splendore tra adamantino e resinoso, monorifrangenti, fragili, simili a 

 quelli ottenuti da Gossner ( l ) evaporando lentamente le soluzioni di Cu I in H I. 

 L'analisi quantitativa dimostrò, però, che essi contenevano quasi il 24 % in 

 peso di Agi, quantunque i singoli cristalli mi si mostrassero al microscopio 

 perfettamente omogenei ed isotropi. Avuta, così, una conferma della solu- 

 bilità, allo stato solido, dell'Agi nel Cui, e trovato il metodo di ottenere 

 tali soluzioni solide ben cristallizzate, sottoposi alla cristallizzazione frazio- 

 nata, in essiccatore a vuoto, su potassa, una soluzione satura di quantità 

 eguali di Cui ed Agi, in HI, separando di tanto in tanto ad intervalli 

 regolari di tempo, le singole porzioni depositate. I risultati ottenuti sono 

 i seguenti : 



i a ■porzione. È formata da aggregati tetraedrici, molto compatti, di 

 4-6 mm. di lato, che sono costituiti da piccoli tetraedri in associazione rigo- 

 rosamente parallela, tanto che portati direttamente al goniometro dànno imma- 

 gini bellissime, come se si trattasse di un unico individuo; misurato, infatti, 

 un angolo fra due facce adiacenti, ottenni il valore di 109° 27', mentre il teo- 

 rico, come si sa, è di 109° 28'. Questi cristalli hanno colore giallo chiaro, 

 ambrato, e lucentezza resiuoso-adamantina ; i frammenti esaminati a nicols 

 incrociati appaiono privi di elementi birifrangenti ; fusi al microscopio, nel 

 raffreddamento, cristallizzano dapprima otticamente isotropi : in seguito ma- 

 nifestano, a circa 390°, un istante di netta birifrangenza, per ritornare subito 

 monorifrangenti. L'analisi quantitativa di alcuni individui scelti fra i mi- 

 gliori diede un contenuto medio del 6, 91 % in peso di Ag I. 



2* porzione. È costituita da tetraedri, piccoli ma bellissimi (lato 

 mm. 0.2 — 0.4), completamente monorifrangenti, con proprietà simili a quelle 

 dei precedenti ; fusi, però, non manifestano nè durante il raffreddamento, nè 

 durante il riscaldamento susseguente, alcun indizio di birifrangenza. L'analisi 

 diede 11.20% di Agì (peso). 



5 a porzione. Essendosi verificata la cristallizzazione un po' più rapida- 

 mente, si osservano, fra i cristalli tetraedrici soliti, dei cristallini prismatici, 

 birifrangenti, di iodirite; ed essendo diffìcile la loro separazione, ne fu trascu- 

 rata l'analisi. 



4* porzione. Cristallini tetraedrici bellissimi, monorifrangenti, di color 

 giallo canario; fusi al microscopio dànno una massa che si mantiene perfet- 

 tamente isotropa fino a temperatura ordinaria. L'analisi diede il 62.8 % di 

 Agi in peso. 



(') Zeltschr. f. Krist., XXXVIII (1901), 131. 



